Essais de Fabrication de Papier 

 avec le Bois-bouchon de la Guyane Française 



Par MM. E. Douron et L. Vidal 



Professeurs à VEcole Française de Papeterie 



Le bois-bouchon de la Guyane (1) est, comme son nom 

 l'indique, remarquable par sa légèreté. Sa densité est de 0,60 

 seulement. Il est très peu coloré, blanc même, et à cet égard 

 paraît convenir pour la papeterie. Par contre, il est loin d'être 

 particulièrement tendre et ne se laisse couper qu'assez diffi- 

 cilement. 



L'échantillon qui nous a été soumis était un gros billot de 

 bois séché, contenant seulement 8 p. 100 d'humidité. 



Le dosage de la cellulose a été effectué par la méthode par 

 < liloruration, et nous a donné une teneur de 31 p. 100. Ce 

 chiffre est peu élevé. IÎ est dû à ce que le bois renferme beau- 

 coup de lignine combinée à la cellulose. Nous allons voir 

 que c'est uniquement à cette haute teneur en lignine qu'il 

 doit sa dureté. 



Comme traitement, on peut employer soit le procédé au 

 bisulfite, soit celui à la soude. Nous avons donné la préfé- 



i Nous M'' pouvons malheureusement donner une détermination 

 botanique précise de <•,• bois-bouchon, M. II. Stone, de Birmingham, 

 spécialiste réputé des bois exotiques, qui avait remarqué dans la 

 collection du Musée colonial de Marseille les échantillons i< i étudiés, 



h. m- 'lif <| '«-i arbre est parfois rapportée une Légumineuse, VInga alba 



Willd., mais sans doute à tort, caria structure du l>"i^ serait plutôt celle 

 «l'un.' Euphorbiacée. D'autre part, alors que Ylnga >>lf>u ,i une écorce qui 

 donne une teinture violette ■•! noire, l'écorce «lu bois-bouchon est d'une 

 mil m .in extrême <•! réduite à quelque llulairesqui ne dépassent 



1ère L'épaisseur 'l'un ôpiderme M. J.). 



